SÉANCE DU 3o NOVEMBRE igoS. 92 1 



lentement jusqu'à 782°, pour R = 34, 02, et Ton a la portion de droite CD, puis cette 

 température baisse plus rapidement et atteint 585° pour R = 72. On a donc une partie 

 droite DE plus inclinée que la précédente sur Taxe des abscisses. 



» Enfin, quand le rapport R continue à croître pour atteindre finalement la 

 valeur 100, le point de solidification des mélanges correspondants s'élève très rapide- 

 ment et très régulièrement jusqu'à 845°, température de fusion de sulfure d'argent 

 pur. La courbe de fusibilité présente donc une seconde ordonnée minima et se ter- 

 mine par une partie recliligne EF très inclinée sur l'axe des abscisses. 



» En résumé, la courbe de fusibilité des mélanges étudiés est une ligne polygonale 

 présentant deux ordonnées minima et une ordonnée maximum. 



» Les deux ordonnées minima sont les températures de solidification de deux 

 mélanges eutectiques définis par les valeurs 



Rr=r6,5, 



R 



72. 



» L'ordonnée maximum correspond au composé défini répondant à la formule 

 Ag^S.4BiS. 



» Le point D, intersection des deux droites CD et DE, corresj^ond au mélange dans 

 lequel les deux sulfures sont dans les proportions indiquées par la formule Ag"^S.2 Bi S. 



» Nous avons étudié également, au point de vue de la fusibilité, les 

 mélanges de protosulfure de bismuth et de sulfure d'antimoine. 



» La courbe de fusibilité de ces mélanges est beaucoup plus simple que celle du 

 mélange précédemment étudié; elle peut également être construite complètement. 

 Elle comprend trois portions de droites formant la ligne polygonale AHIK; la pre- 

 mière portion de droite aboutit au point de fusion du protosulfure de bismuth, soit 

 685°; la dernière s'arrête au point de fusion du sulfure d'antimoine, soit 555°. 



